(6,5) 



t poreux, imbibe d'huile de naphte con- 

 teniie qiielquefois dans de petites amjx)ules interieures oii elle est maintenue, 

 quoi qu'on fasse, a cause de la faible difference de densite des deux ma- 

 tieres, et ce naphte laisse toujours un residu charbonneux lorsqu'on chauffe 

 Je sodium. La preparation d'un metal volatil, comme le magnesium, le de- 

 montre bien : car apres sa distillation on trouve toujours un fort residu. 

 Entin, Tomploi de vases siliceux, comme les creusets de Hesse dont se sert 

 M. Brunner, en presence du sodium qui les attaque violemmcnt au rouge 

 sombre, en presence des fluorures surtout, et lorsqu'on prolonge I'operation 

 lusqu'ala fusion d'un metal aussi refractaire que le manganese, y introduit 

 necessairement du silicinm. On sait que par ce procede, M. Wghler a reussi 

 ifaire prendre jusqu'a 80 pour 100 de silicium a I'aluminium au bout d'un 

 quart d'heure de fonte au contact des fluorures. 



>' On s'expliquera peut-etre ainsi les differences considerables qui exis- 

 tent entre les points de fusion du manganese de M. Brunner qui est liquide 

 a la meme temperature que la fonte blanche et du manganese dont j'ai de- 

 crit les proprietes, lequel est plus refractaire que le fer, comme on I'a tou- 

 jours admisjusqu'ici. D'un autre cote, le manganese fondu dans des vases 

 <le chaux en presence du manganite de chaux, decompose I'eau a une tem- 

 perature a peine superieure a la temperature ordinaire, comme I'avait re- 

 •marque M. Regnault. 



» Maisil estun cas on le procede par le sodium a de grands avantages; 

 c'est lorsque dans la preparation d'un corps simple refractaire, comme le 

 silicium ou le litane ([}, on veut I'obtenir cristallise : on fait alors reagir le 

 sodium (2) surla vapeur du chlorure quand celui^ci est volatil, ou sur un 

 melange de chlorure metallique et de sel marin, et Ton chauffe le produit 

 de la reduction tel qu'il vient a une temperature assez elevee pour que les 

 chlorures soient en tout ou en partie volatilises. Cette operation doit etre 

 iaite dans les creusets d'alumine dont j'ai donne la description dans les 

 innnles de Ckimie el de Physique. On trouve alors le plus souvent le corps 

 Muiple refractaire a I'etat de cristaux. C'est la un procede general que j'ap- 

 plique a un grand nombre de corps simples metalliques et non metalliques. 

 et dont les resultats sont en partie publics. 



>. Pour les sesquichlorures de zirconium, d'aluminium ou de chrome, il est 



! fie r Academic, tome, XL , page io34- 



